612 
Adolph Palera. 
Kupferchlorid , Eisenchlorid, eine mit Chlorgas gesättigte Kochsalzlösung an. Ich 
machte die Versuche sowohl hei gewöhnlicher Temperatur als auch bei Kochhitze; 
konnte jedoch immer nur einen Tlieil des Silbers gewinnen ; die Rückstände 
blieben so reich, dass an ein Gelingen der Versuche kaum zu denken war. Ich verliess 
endlich diesen Weg und wendete massig verdünnte Schwefelsäure an, und der 
Erfolg war ein günstiger. Noch günstiger waren die Resultate, welche ich hei 
Anwendung eines Gemenges von mässig verdünnter Schwefelsäure und Salpeter 
erhielt, welches Gemenge Keiz zum Auflösen des Silbers bei der Goldscheidung 
unter dem Namen Königin- Wasser, vorschlägt 1 )- Das Silber löst sich rasch 
auf und der Silbergehalt der Rückstände sinkt; von den vorhandenen Oxydenlösen 
sich Nickel-, Kobalt-, Kupfer- und Wismuth-Oxyd auf. Eisen kommt wenig in die 
Lösung, da das geglühte Eisenoxyd nur wenig in Säure löslich ist. Ausserdem 
enthält dieLösung Arsensäure, da es ohne Schwefelkieszuschlag nicht gelingt, das 
Arsen vom Nickel und Kobalt durch Rösten zu entfernen. Das Auflösen geschieht, 
da die Lösung hinreichend verdünnt ist, in hölzernen Bottichen. Die silberhaltige 
Lauge wird von dem Rückstände abgegossen, worauf derselbe mit Wasser ausge- 
langt wird. Das Silber wird mit Kochsalz als Chlorsilber gefällt; dasselbe setzt 
sich sehr schnell zu Boden, wird mittelst eines einfachen galvanischen Apparates 
reducirt und dann eingeschmolzen; die vom Chlorsilber getrennte Lauge wird, wie 
ich diess später beschreiben werde, auf Nickel , Kobalt, Kupfer und Wismuth 
verarbeitet. 
Es ist diess gewiss der einfachste, sicherste und billigste Weg; man hat es 
dabei allein mit silberhältiger Lauge und einem wenig Silber enthaltenden Rück- 
stand zu thun; es fallen alle Zwischenproducte weg, und sollten die Rückstände 
nach der ersten Operation noch zu reich sein, so können sie, da die Manipulations- 
Kosten sehr gering sind, leicht ein zweites, ja selbst ein drittes Mal aufgearbeitet 
werden. Der Gehalt der Rückstände von 14 — ISmarkigen Erzen war nach zwei- 
maligem Rösten und Auslaugen 10 — 12 Loth Silber per Centner; da aber kaum 
fünfzig Procent vom Erze übrig bleiben, so erscheint derselbe sehr gering. Der 
Metallverlust kann nur ein sehr unbedeutender sein, wenn alle Vorsicht angewendet 
wird, um Laugeverzettlung zu vermeiden. 
Bei den Versuchen, welche ich im Grossen anstellte, war der Apparat der- 
selbe wie bei denen im Kleinen, nur war die Mutfel 6 Zoll hoch, 21 Zoll breit, 
36 Zoll lang; der Dampf-Abkühlungsapparat bestand aus Röhren von Thon und 
Weissblech, welche in Bottichen durch darauf gegossenes kaltes Wasser abgekühlt 
wurden. 
Obwohl die von einem hiesigen Töpfer angefertigten Muffeln untauglich 
waren und bald zersprangen, so konnte man doch erkennen, dass der Verlauf 
des Processes im Grossen ebenso wie im Kleinen günstig vor sich gehe. Es con- 
densirte sich in den ersten Röhren der Wasserdampf, mit demselben die mitge- 
Schuba rfh, II. Bd., Seite 393. 
